К вопросу об использовании результатов научных исследований в лабораториях Министерства природных ресурсов РФ

УДК 001.891.53

Д.В. Шунькин, В.А. Швецов, В.В. Пахомова, О.А. Белавина

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЛАБОРАТОРИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ

Оценена востребованность научных исследований, выполненных в области контроля состава золотосодержащих руд. С помощью результатов межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) показано, что удовлетворительные результаты контроля состава золотосодержащих руд можно получить с помощью разных методов. Обоснована целесообразность использования методик предприятий для контроля состава золотосодержащих руд.

Ключевые слова: межлабораторные сравнительные испытания, стандартные образцы состава золотосодержащих руд, метод анализа, методика анализа, результат анализа, аттестованное значение содержания благородного металла в стандартном образце.

D.V. Shunkin, V.A. Shvetsov, V.V. Pakhomova, O.A. Belavina

USING THE RESEARCH RESULTS IN THE LABORATORIES

OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES OF THE RUSSIAN FEDERATION

The demand for researches in control of composition of gold-bearing ores is estimated. The results of interlaboratory comparative researches demonstrate that satisfactory results of composition control of gold-bearing ores can be received with different methods. The rational for techniques of the enterprises to control the composition of gold-bearing ores is proved.

Key words: interlaboratory comparative researches, standard samples of composition of gold-bearing ores, analysis method, analysis technique, analysis result, certified value of precious metal content in a standard sample.

DOI: 10.17217/2079-0333-2017-42-29-38

Введение

Разведка и разработка золоторудных месторождений - приоритетное направление развития экономики Камчатского края. Аналитический контроль при поиске и разведке месторождений золотосодержащих руд осуществляется в лабораториях Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (МПР РФ) с помощью различных методов анализа: атомно-абсорбционного (ААС), атомно-эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП), масс-спектрометрического с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП), полуколичественного спектрального (ПКСА), пробирно-атомно-абсорбционного (Пр-ААС), пробирно-атомно-эмиссионного (Пр-АЭС), пробирно-гравиметрического (Пр-ГрМ), рентгеноспектрального (РСА). Развитие методов анализа золотосодержащих руд является актуальной задачей [1, 2]. При этом любое направление развития методов анализа основано на требованиях практики [3, 4]. Для развития контроля состава золотосодержащих руд в Камчатском государственном техническом университете (КамчатГТУ) выполнен большой объем научных исследований, результаты которых приведены в монографиях [1, 5, 6], статьях [7-18] и докладах на научно-практических конференциях. Известно [1], что использование результатов этих исследований в Центральной лаборатории (ЦЛ) АО «Камчатгеология» позволило снизить себестоимость контроля состава золотосодержащих руд и повысить его экспрессность. Однако отсутствует информация о востребованности результатов научных исследований в других лабораториях МПР РФ.

Цель настоящей работы - оценить востребованность результатов научных исследований в области контроля состава золотосодержащих руд лабораториями МПР РФ.

Эксперименты и обсуждение их результатов

Для достижения поставленной цели авторы участвовали в межлабораторных сравнительных испытаниях (МСИ) стандартных образцов золотосодержащих руд, организованных Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья» имени Н.М. Федоровского (ФГБУ «ВИМС»). Для определения золота и серебра в контрольных образцах использовали методику предприятия (МП) [1, 5, 6], разработанную ЦЛ «Камчатгеология» совместно с КамчатГТУ. Результаты определения золота и серебра в стандартных образцах, полученные в разных лабораториях с помощью различных методик анализа, приведены в табл. 1-5 и на рис. 1. Результаты испытаний, полученные с помощью МП, разработанной авторами [1, 5, 6], соответствуют шифру 06.

Таблица 1

Результаты определения золота в стандартном образце ОК 32/2016

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

1 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,29 удовлетворительно

2 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,28 удовлетворительно

3 НСАМ № 131-С ААС 0,23 удовлетворительно

4 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

5 НСАМ № 131-С ААС 0,31 удовлетворительно

6 МП Пр-ГрМ 0,32 удовлетворительно

7 НСАМ № 131-С ААС 0,31 удовлетворительно

8 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 0,29 удовлетворительно

9 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 0,26 удовлетворительно

10 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,30 удовлетворительно

11 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 0,23 удовлетворительно

12 НСАМ № 131-С ААС 0,21 удовлетворительно

13 МП Пр-ААС 0,23 удовлетворительно

14 НСАМ № 237-С ААС 0,22 удовлетворительно

НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

15 НСАМ № 456-Х ААС 0,31 удовлетворительно

16 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

17 НСАМ № 131-С ААС 0,31 удовлетворительно

18 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 0,22 удовлетворительно

19 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

20 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,27 удовлетворительно

НСАМ № 131-С ААС 0,26 удовлетворительно

21 НСАМ № 237-С ААС 0,26 удовлетворительно

22 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,27 удовлетворительно

23 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,23 удовлетворительно

24 МП Пр-ГрМ 0,40 удовлетворительно

25 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 0,22 удовлетворительно

26 МП Пр-ГрМ 0,23 удовлетворительно

27 НСАМ № 429-Х ААС 0,26 удовлетворительно

28 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 0,25 удовлетворительно

29 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,30 удовлетворительно

30 НСАМ № 392-Х/РС РСА 0,32 удовлетворительно

31 НСАМ № 237-С ААС 0,24 удовлетворительно

32 НСАМ № 237-С ААС 0,38 удовлетворительно

НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 0,41 удовлетворительно

33 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

34 НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 0,25 удовлетворительно

35 МП МС-ИСП 0,23 удовлетворительно

36 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

37 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ААС 0,27 удовлетворительно

38 НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

39 МП МС-ИСП 0,21 удовлетворительно

40 НСАМ № 140-С ПКСА 0,12 удовлетворительно

41 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,33 удовлетворительно

42 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 0,26 удовлетворительно

43 МП Пр-ГрМ 0,27 удовлетворительно

44 МП Пр-ААС 0,25 удовлетворительно

МП МС-ИСП 0,20 удовлетворительно

Таблица 2

Результаты определения золота в стандартном образце ОК 33/2016

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

1 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 4,00 удовлетворительно

2 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,90 удовлетворительно

3 НСАМ № 131-С ААС 2,97 удовлетворительно

4 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,70 удовлетворительно

5 НСАМ № 131-С ААС 3,45 удовлетворительно

6 МП Пр-ГрМ 3,72 удовлетворительно

7 НСАМ № 131-С ААС 3,39 удовлетворительно

8 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 3,70 удовлетворительно

9 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 3,68 удовлетворительно

10 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,65 удовлетворительно

11 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 4,00 удовлетворительно

12 НСАМ № 131-С ААС 3,84 удовлетворительно

13 МП Пр-ААС 3,78 удовлетворительно

14 НСАМ № 237-С ААС 3,52 удовлетворительно

НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,66 удовлетворительно

15 НСАМ № 456-Х ААС 4,07 удовлетворительно

16 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 3,80 удовлетворительно

17 НСАМ № 131-С ААС 3,37 удовлетворительно

18 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 3,65 удовлетворительно

19 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 3,65 удовлетворительно

20 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,70 удовлетворительно

НСАМ № 131-С ААС 3,72 удовлетворительно

21 НСАМ № 237-С ААС 2,90 удовлетворительно

22 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,80 удовлетворительно

23 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,80 удовлетворительно

24 МП Пр-ГрМ 3,98 удовлетворительно

25 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 4,08 удовлетворительно

26 МП Пр-ГрМ 3,79 удовлетворительно

27 НСАМ № 237-С ААС 3,39 удовлетворительно

28 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 3,46 удовлетворительно

29 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 2,86 удовлетворительно

30 НСАМ № 392-Х/РС РСА 2,79 удовлетворительно

31 НСАМ № 237-С ААС 3,05 удовлетворительно

32 НСАМ № 237-С ААС 3,65 удовлетворительно

НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 3,50 удовлетворительно

33 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,73 удовлетворительно

34 НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 3,80 удовлетворительно

35 МП МС-ИСП 3,92 удовлетворительно

36 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 3,90 удовлетворительно

37 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ААС 3,75 удовлетворительно

38 НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 3,70 удовлетворительно

39 МП МС-ИСП 3,45 удовлетворительно

40 НСАМ № 140-С ПКСА 2,75 удовлетворительно

41 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,78 удовлетворительно

42 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 3,69 удовлетворительно

43 МП Пр-ГрМ 3,70 удовлетворительно

44 МП Пр-ААС 3,76 удовлетворительно

МП МС-ИСП 3,85 удовлетворительно

Таблица 3

Результаты определения серебра в стандартном образце ОК 33/2016

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

1 НСАМ № 164-ХС ААС 8,20 удовлетворительно

2 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,40 удовлетворительно

3 НСАМ № 130-С ААС 6,03 удовлетворительно

4 НСАМ № 130-С ААС 7,70 удовлетворительно

5 НСАМ № 130-С ААС 7,20 удовлетворительно

Окончание табл. 3

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

6 МП Пр-ГрМ 7,42 удовлетворительно

7 НСАМ № 130-С ААС 7,84 удовлетворительно

8 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 7,75 удовлетворительно

9 НСАМ № 130-С ААС 7,05 удовлетворительно

11 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,90 удовлетворительно

12 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 7,45 удовлетворительно

13 МП АЭС-ИСП 8,95 удовлетворительно

14 НСАМ № 130-С ААС 6,88 удовлетворительно

НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,34 удовлетворительно

15 НСАМ № 130-С ААС 7,61 удовлетворительно

16 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 9,35 удовлетворительно

17 НСАМ № 130-С ААС 6,81 удовлетворительно

18 НСАМ № 130-С ААС 7,00 удовлетворительно

19 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 7,95 удовлетворительно

20 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 8,51 удовлетворительно

НСАМ № 130-С ААС 8,92 удовлетворительно

21 НСАМ № 130-С ААС 7,65 удовлетворительно

22 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 8,30 удовлетворительно

23 НСАМ № 130-С ААС 7,50 удовлетворительно

24 МП Пр-ГрМ 8,78 удовлетворительно

25 НСАМ № 130-С ААС 7,98 удовлетворительно

26 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 (ред. 2015) ААС 8,30 удовлетворительно

27 ПНД Ф 16.1:2.3:3.1198 МС-ИСП 8,40 удовлетворительно

28 НСАМ № 130-С ААС 7,75 удовлетворительно

29 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 5,80 удовлетворительно

30 НСАМ № 485-РС РСА <20

НСАМ № 485-РС* РСА 5,87 удовлетворительно

31 НСАМ № 164-ХС ААС 7,80 удовлетворительно

32 НСАМ № 130-С ААС 6,95 удовлетворительно

33 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,71 удовлетворительно

НСАМ № 130-С ААС 7,65 удовлетворительно

34 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 8,80 удовлетворительно

35 МП МС-ИСП 8,23 удовлетворительно

36 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 8,05 удовлетворительно

МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 8,50 удовлетворительно

37 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 7,60 удовлетворительно

38 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 8,50 удовлетворительно

39 МП МС-ИСП 7,63 удовлетворительно

42 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 8,69 удовлетворительно

43 МП* Пр-ГрМ 9,00 удовлетворительно

44 МП МС-ИСП 8,72 удовлетворительно

Таблица 4

Результаты определения золота в стандартном образце ОК 34/2016

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

1 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,80 удовлетворительно

2 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 8,35 удовлетворительно

3 НСАМ № 131-С ААС 6,50 удовлетворительно

4 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 8,00 удовлетворительно

5 НСАМ № 131-С ААС 7,25 удовлетворительно

6 МП Пр-ГрМ 7,82 удовлетворительно

7 НСАМ № 131-С ААС 6,37 удовлетворительно

8 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 8,20 удовлетворительно

Окончание табл. 4

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

9 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 8,41 удовлетворительно

10 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,24 удовлетворительно

11 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,60 удовлетворительно

12 НСАМ № 131-С ААС 7,80 удовлетворительно

13 МП Пр-ААС 7,95 удовлетворительно

14 НСАМ № 237-С ААС 7,07 удовлетворительно

НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,70 удовлетворительно

15 НСАМ № 456-Х ААС 8,91 удовлетворительно

16 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 8,05 удовлетворительно

17 НСАМ № 131-С ААС 8,11 удовлетворительно

18 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 7,45 удовлетворительно

19 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 7,90 удовлетворительно

20 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,74 удовлетворительно

НСАМ № 131-С ААС 7,77 удовлетворительно

21 НСАМ № 237-С ААС 7,00 удовлетворительно

22 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,90 удовлетворительно

23 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,50 удовлетворительно

24 МП Пр-ГрМ 7,76 удовлетворительно

25 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 7,55 удовлетворительно

26 МП Пр-ГрМ 8,02 удовлетворительно

27 НСАМ № 237-С ААС 6,95 удовлетворительно

28 НСАМ № 497-ХС Пр-ААС 7,83 удовлетворительно

29 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,18 удовлетворительно

30 НСАМ № 392-Х/РС РСА 6,84 удовлетворительно

31 НСАМ № 237-С ААС 7,50 удовлетворительно

32 НСАМ № 237-С ААС 7,24 удовлетворительно

НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 7,05 удовлетворительно

33 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,96 удовлетворительно

34 НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 8,05 удовлетворительно

35 МП МС-ИСП 7,53 удовлетворительно

36 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 8,35 удовлетворительно

37 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ААС 7,97 удовлетворительно

38 НСАМ № 497-ХС Пр-ГрМ 7,90 удовлетворительно

39 МП МС-ИСП 8,12 удовлетворительно

40 НСАМ № 140-С ПКСА 10,00 удовлетворительно

41 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,84 удовлетворительно

42 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 7,74 удовлетворительно

43 МП Пр-ГрМ 7,85 удовлетворительно

44 МП Пр-ААС 8,15 удовлетворительно

МП МС-ИСП 6,90 удовлетворительно

Таблица 5

Результаты определения серебра в стандартном образце ОК 34/2016

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

1 НСАМ № 130-С ААС 14,8 удовлетворительно

2 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 14,0 удовлетворительно

3 НСАМ № 130-С ААС 9,5 удовлетворительно

4 НСАМ № 130-С ААС 12,1 удовлетворительно

5 НСАМ № 130-С ААС 13,1 удовлетворительно

6 МП Пр-ГрМ 12,7 удовлетворительно

7 НСАМ № 130-С ААС 13,8 удовлетворительно

8 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 13,5 удовлетворительно

9 НСАМ № 130-С ААС 12,9 удовлетворительно

11 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 15,6 удовлетворительно

12 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 12,8 удовлетворительно

13 МП АЭС-ИСП 16,4 удовлетворительно

14 НСАМ № 130-С ААС 11,6 удовлетворительно

НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 12,3 удовлетворительно

Окончание табл. 5

Шифр лаборатории Методика Метод Результат анализа Заключение

15 НСАМ № 130-С ААС 12,4 удовлетворительно

16 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 14,5 удовлетворительно

17 НСАМ № 130-С ААС 12,4 удовлетворительно

18 НСАМ № 130-С ААС 11,8 удовлетворительно

19 МА ИАЦ-43-2004 Пр-ГрМ 13,5 удовлетворительно

20 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 14,0 удовлетворительно

НСАМ № 130-С ААС 14,7 удовлетворительно

21 НСАМ № 130-С ААС 12,4 удовлетворительно

22 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 14,1 удовлетворительно

23 НСАМ № 130-С ААС 12,3 удовлетворительно

24 МП Пр-ГрМ 14,6 удовлетворительно

25 НСАМ № 130-С ААС 13,1 удовлетворительно

26 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 (ред. 2015) ААС 14,0 удовлетворительно

27 ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 МС-ИСП 12,0 удовлетворительно

28 НСАМ № 130-С ААС 13,2 удовлетворительно

29 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 12,9 удовлетворительно

30 НСАМ № 485-РС РСА <20

НСАМ № 485-РС* РСА 11,0 удовлетворительно

31 НСАМ № 164-ХС ААС >10

НСАМ № 164-ХС* ААС 12,7 удовлетворительно

32 НСАМ № 130-С ААС 12,5 удовлетворительно

33 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 13,0 удовлетворительно

НСАМ № 130-С* ААС 12,3 удовлетворительно

34 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 14,1 удовлетворительно

35 МП МС-ИСП 13,3 удовлетворительно

36 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 13,6 удовлетворительно

МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 14,1 удовлетворительно

37 МА ИАЦ-44/01.00057/2012 ААС 12,8 удовлетворительно

38 МА ИАЦ-43-2010 Пр-ГрМ 14,0 удовлетворительно

39 МП МС-ИСП 12,0 удовлетворительно

42 НСАМ № 505-Х Пр-ГрМ 14,1 удовлетворительно

43 МП Пр-ГрМ 13,8 удовлетворительно

44 МП МС-ИСП 15,6 удовлетворительно

Из результатов межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), приведенных в табл. 1-5, следует, что результаты научных исследований используют в своей практике восемь лабораторий МПР РФ (18% от общего числа лабораторий). На основе результатов научных исследований в лабораториях №№ 6, 13, 24, 26, 35, 39, 43, 44 разработаны МП, которые используются для контроля состава золотосодержащих руд. Следовательно, работники этих лабораторий уверены в целесообразности применения результатов научных исследований в практике [19-28]. Работники остальных 36 лабораторий использовали стандартные методики определения золота и серебра в рудах, утвержденные Научным советом по аналитическим методам (НСАМ). Ими использовались методы анализа, разработанные Информационно-аналитическим центром (МА ИАЦ), и методики, утвержденные Федеративными Природоохранными нормативными документами (ПНД Ф). Следовательно, работники этих лабораторий не способны разрабатывать собственные методики предприятий или не хотят тратить на это время. Отметим, что удовлетворительные результаты определения золота и серебра (98-100%) получены с помощью разных методик, в том числе и МП. Исключение составляют результаты определения низких содержаний серебра (<0,2 г/т). В этом случае доля удовлетворительных результатов контроля составила 89%. Степень близости результатов определения золота и серебра в стандартных образцах к аттестованным значениям содержаний этих металлов в образцах иллюстрируется с помощью рис. 1 и 2. Результаты МСИ, приведенные на рис. 1 и 2, также свидетельствуют о том, что для контроля состава золотосодержащих руд можно использовать методики предприятий. При этом следует отметить, что из девяти используемых методик предприятий шесть методик основаны на классическом пробирном анализе. В целом для определения золота в 31 лаборатории

из 44 (70%) используется пробирный анализ или комбинированные методы на его основе. Следовательно, пробирный анализ по-прежнему остается наиболее востребованным методом определения благородных металлов в рудах.

Рис. 1. Результаты определения Аи в стандартных образцах

я а "8

£ «

И Я

я а

й »о

^ о

5 ^

ч о

« Я

а н

я а

о я

и Ч

- я

Н я

я н

Н и

в ш

18 16 14 12 10 8 6 4

^ ^-А-А—х—А-Ад

"А-*

10 15 20 25 30 Шифр лаборатории

35

40

45

50

♦ Образец ОК 33/2016

Аттестованное значение в образце ОК 33/2016 А Образец ОК 34/2016

Аттестованное значение в образце ОК 34/2016

Рис. 2. Результаты определения Ag в стандартных образцах

2

0

0

5

Заключение

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:

а) результаты научных исследований в области контроля состава золотосодержащих руд востребованы в лабораториях МПР РФ;

б) методики предприятий по своим метрологическим характеристикам не уступают стандартным методикам, утвержденным HСAM или MA ИAЦ.

Литература

1. Швецов В.А. Химическое опробование золоторудных месторождений. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамчатГТУ, 2008. - 220 с.

2. Плескач Л.И., Чиркова Г.Д. Ультразвуковое разложение проб - альтернатива пробирному методу в массовом анализе: тез. докл. XIX междунар. Черняевской конф. по химии, аналитике и технологии платиновых металлов. - ^восибирск: ИИХ СО РЛИ, 2010. - Ч. 1. - С. 234.

3. Valcarcel Casses H. // Anal. Bioanal. Chem. - 20i0. - Vol. 39б. - P. 23-75.

4. Золотов Ю.А. Введение в аналитическую химию. - М.: Лаборатория знаний, 2016. - 263 с.

5. Совершенствование аналитической схемы определения золота и серебра при опробовании золоторудных месторождений: монография / В.В. Пахомова, В.А. Швецов, В.А. Пахомов, О.А. Белавина. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамчатГТУ, 2015. - 89 с.

6. Швецов В.А., Смагунова А.Н., Белавина О.А. Оперативный контроль качества результатов анализа золотосодержащих руд: моногр. - Петропавловск-Камчатский: Изд-во КамчатГТУ, 20i0. - 74 с.

7. Разработка органолептической методики контроля степени измельчения лабораторных проб золотосодержащих руд / О.А. Белавина, В.А. Швецов, В.В. Пахомова, Д.В. Шунькин // Arn-литика и контроль. - 20^. - Т. 20, № 4. - С. 337-343. DOI: 10.15826 / analitika. 2016.20.4.004.

8. Исследование зависимости представительной массы геологической пробы золотосодержащей руды от размера ее частиц / В.А. Швецов, Н.В. Адельшина, В.В. Пахомова, Н.Б. Кошелева, Л.А. Безрукова // Журнал аналитической химии. - 2008. - Т. 63, № 9. - С. 902-905.

9. Совершенствование подготовки проб золотосодержащих руд второй и третьей группы к пробирному анализу / В.А. Швецов, Н.В. Адельшина, В.В. Пахомова, Н.Б. Кошелева, Л.А. Безрукова // Журнал аналитической химии. - 2008. - Т. 63. - № 8. - С. 790-794.

10. Усовершенствование подготовки геологических проб к атомно-эмиссионному определению золота / В.В. Пахомова, В.А. Швецов, В.А. Пахомов, О.А. Белавина // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 201б. - Т. 82, № 1. - С. 22-24.

11. Совершенствование методики приготовления аттестованных смесей для контроля качества результатов определений золота атомно-эмиссионным методом / В.В. Пахомова, В.А. Швецов, О.А. Белавина, Н.В. Адельшина, В.А. Пахомов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - № 06 (79). С. 64-бб.

12. Совершенствование аналитической схемы определения золота и серебра при разведке золоторудных месторождений / В.В. Пахомова, В.А. Швецов, Н.В. Адельшина, О.А. Белавина, Д.В. Шунькин // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2012. - № 05 (78). -С.15-18.

13. Aлгоритм оперативного контроля внутрилабораторной прецизионности результатов определения золота атомно-эмиссионным методом в геологических пробах золотосодержащих руд первой группы / В.В. Пахомова, В.А. Швецов, Н.В. Адельшина, О.А. Белавина // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2012. - № 12 (78). - С. 73-74.

14. Разработка методических приемов для контроля качества капелей и определения квалификации операторов массового пробирного анализа / Д.В. Шунькин, В.А. Швецов, О.А. Белавина, В.В. Пахомова // Вестник Камчатского государственного технического университета [Bulletin of the Kamchatka State Technical University]. - 2017. - Вып. 41. - С. 26-32.

15. Зависимость результатов пробирного анализа кварцевых золотосодержащих руд от содержания восстановителя в шихте / Д.В. Шунькин, В.А. Швецов, О.А. Белавина, В.А. Пахомов // Вестник Камчатского государственного технического университета [Bulletin of the Kamchatka State Technical University]. - Петропавловск-Камчатский. - 2017. - Вып. 39. - С. 32-3б.

16. Белавина О.А., Шунькин Д.В., Швецов В.А. Обоснование выбора материала кювет для сушки проб золотосодержащих руд с помощью СВЧ-излучения // Вестник Камчатского государственного технического университета [Bulletin of the Kamchatka State Technical University]. -Петропавловск-Камчатский, 2016. - Вып. 37. - С. 6-9.

17. Белавина О.А., Швецов В.А. Исследование операции перемешивания групповых проб золотосодержащих руд способом просеивания // Вестник Камчатского государственного технического университета [Bulletin of the Kamchatka State Technical University]. - Петропавловск-Камчатский, 2016. - Вып. 36. - С. 6-11.

18. Исследование зависимости продолжительности операции сушки геологических проб кварцевых золотосодержащих руд от толщины слоя материала / О.А. Белавина, В.А. Швецов, Н.В. Адельшина, В.В. Пахомова, В.А. Пахомов, Д.В. Шунькин // Вестник Камчатского государственного технического университета [Bulletin of the Kamchatka State Technical University]. - Петропавловск-Камчатский, 2016. - Вып. 35. - С. 6-10.

19. Определение состава микровключений самородного золота в матрице сульфидного минерала при рентгеноспектральном электронно-зондовом микроанализе / В.В. Татаринов,

A.Л. Финкельштейн, Р.Г. Кравцова, Л.А. Павлова // Аналитика и контроль. - 2017. - Т. 21, № 3. -С. 208-215. DOI: 10.15826 / analitika. 2017.21.3.002.

20. Аналитические возможности спектрального комплекса «Гранд-Поток» при сцинтилля-ционном определении содержания золота и серебра в геологических пробах / А.А. Дзюба,

B.А. Лабусов, И.Е. Васильева, Е.В. Шабанова, С.А. Бабин // Аналитика и контроль. - 2017. -Т. 21, № 1. - С. - 6-15. DOI: 10.15826 / analitika. 2017.21.1.001.

21. Смагунова А.Н., Малюгин В.М., Белавина О.А. Государственные и отраслевые нормативные документы по контролю качества работы аналитических лабораторий // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2011. - Т. 77, № 10. - С. 67-74.

22. Прямое определение золота в суспензиях стандартных образцов горных пород и руды методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии высокого разрешения / Ю.А. Захаров, Д.С. Ирисов, Р.В. Окунев, Р.Х. Мусин, Р.Р. Хайбуллин // Аналитика и контроль. -2014. - Т. 18, № 4. - С. 392-403. DOI: 10.15826 / analitika. 2014.18.4.004.

23. Симаков В.А., Исаев В.Е. Рентгеноспектральное определение золота в геологических пробах после его концентрирования с использованием низкотемпературной пробирной плавки // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2015. - № 10 (81). - С. 11-14.

24. Определение золота и платиновых металлов во вторичном и техногенном сырье сорбци-онно-атомно-эмиссионным методом с МАЭС / А.М. Петров, О.И. Климова, О.А. Дальнова, Ю.А. Карпов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - № 02 (79). - С. 14-18.

25. Симаков В.А., Исаев В.Е., Кузнецов А.П. Рентгенофлуоресцентное определение золота, платины и палладия в корольках пробирного концентрирования геологических проб // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - № 05 (79). - С. 13-17.

26. Применение рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного анализатора БРА-18 для определения золота в рудах / А.Д. Гоганов, О.А. Иванов, Р.И. Плотников, С.Н. Пестерев, П.С. Пестерев // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2013. - № 10 (79). -

C.16-19.

27. Корда Т.М., Демидова М.Г., Гуськова Е.А. Определение платиновых металлов и золота в углеродсодержащих геологических объектах // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2012. - № 05 (78). - С. 7-10.

28. Житенко Л.П. Современное состояние и проблемы определения высоких содержаний золота в сплавах и изделиях (обзор) // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2012. -№ 11 (78). - С. 3-12.

Информация об авторах Information about the authors

Шунькин Дмитрий Владимирович - Камчатский государственный технический университет; 683003, Россия, Петропавловск-Камчатский; аспирант

Shunkin Dmitry Vladimirovich - Kamchatka State Technical University; 683003, Russia, Petropavlovsk-Kamchatskу; Postgraduate

Швецов Владимир Алексеевич - Камчатский государственный технический университет; 683003, Россия, Петропавловск-Камчатский; доктор химических наук, доцент, профессор кафедры электрооборудования и радиооборудования судов

Shvetsov Vladimir Alekseevich - Kamchatka State Technical University; 683003, Russia, Petropavlovsk-Kamchatskу; Doctor of Chemical Sciences, Docent, Professor of Electrical and Radio Equipment of Ships Chair

Пахомова Вера Владимировна - ОАО «Камчатгеология»; 683016, Россия, Петропавловск-Камчатский; начальник центральной лаборатории

Pakhomova Vera Vladimirovna - JSC "Kamchatgeology"; 683016, Russia, Petropavlovsk-Kamchatskу; Head of Central Laboratory

Белавина Ольга Александровна - Камчатский государственный технический университет; 683003, Россия, Петропавловск-Камчатский; специалист по научно-технической информации отдела науки и инноваций; oni@kamchatgtu.ru

Belavina Olga Aleksandrovna - Kamchatka State Technical University; 683003, Russia, Petropavlovsk-Kamchatskу; Specialist in Technical and Scientific Information of Science and Innovation Department; oni@kamchatgtu. ru